— 50 — 



si riuniscono alle IO per formare i sali basici, silicati ed alluminati, ricono- 

 sciuti da liivot nel 1856, e da Frèmy nel 1865-68, ed aventi le forinole 

 atomiche sovraindicate, nei quali sali basici la calce combinata è 15, come 

 lo dimostrammo superiormente; e finalmente le altre 5 parti di calce aggiunta, 

 rimaste libere, vengono a reagire sui sali calcarei basici or designati, come 

 lo dimostrò Frèmy pei cementi idraulici, e producono in tal modo l'induri- 

 mento della malta pozzolanica. 



.« III. Faremo ora osservare che, col nostro procedimento chimico abbiamo 

 evitata la difficoltà segnalata da Rivot nel 1856 (') e nel 1862, cioè che, 

 trattando la malta pozzolanica cogli acidi, si può intaccare una porzione di 

 pozzolana, la quale non fu realmente intaccata dalla calce aggiunta, e che 

 si rimane perciò nell'incertezza. Abbiamo infatti osservato che, mentre l'acido 

 non separò punto della silice dalla pozzolana naturale, ne separò poi 5 su 

 62 parti dalla pozzolana stessa, dopo che reagì, per via umida, colla calce 

 aggiunta, la quale separò, pure dalla pozzolana una dose ben più forte delle 

 basi, allumina, calce, magnesia, alcali, di quella che notammo nell' attacco 

 fatto dall'acido stesso sulla pozzolana naturale, come risulta dalle cifre con- 

 segnate nelle colonne II e III della tabella (A) posta in fine di questa nota ; 

 e di più rilevammo che il solo perossido di ferro viene intaccato dall'acido, 

 mentre non lo intacca per la via umida, la calce aggiunta; e ci siamo poi 

 accertati collo sperimento diretto, che lo stesso perossido si combina invece 

 totalmente, per la via secca, colla porzione rimasta libera della calce aggiunta, 

 se la malta viene calcinata al rosso vivo ; ed in tal caso il prodotto ottenuto 

 non si estingue, trattandolo con acqua, dimostrando così che nulla più vi 

 rimane di calce libera entro il tessuto della malta pozzolanica moderatamente 

 calcinata. 



« IV. Abbiamo inoltre riconosciute altre proprietà nelle malte pozzola- 

 niche, le quali però non possiamo accennare che di volo, per la grande ristret- 

 tezza dello spazio concessoci per questa Nota. 



« 1. La pozzolana, a granelli più o meno grossi, non è del tutto inerte, 

 come lo ritennero finora Julien, Poirel, e Vicat; ma invece la sua energia 

 idraulica è in ragione inversa della grossezza dei granelli : dimodoché quanto 

 più grande è la loro grossezza, tanto minore è la rapidità della presa subacquea 

 che cagionano nelle malte. 



« 2. La temperatura dell' ambiente molto influisce sul! indurimento 

 subacqueo delle malte pozzolaniche, come lo riconobbero Vicat, Minard, ed 

 altri: ma nessuno indicò finora una relazione tra la temperatura dell'ambiente 

 in cui opera, e la resistenza della malta : invece noi riconoscemmo che, tra 9 

 e 27 centigradi, la resistenza delle malte pozzolaniche sommerse cresce in 

 ragione diretta della temperatura ; e notammo che al principio dell' inverno 



(') Annales des mincs 1856, et 'fruite de Docimasie, nel luogo superiormente citato. 



v 



